L. Horsorn u. F. Henning: Platinmetalle. Zerstäubung u. Rekrystallisation. 937 
Mit diesem Pyrometer, dessen Angaben in rothem Licht auf die 
Helligkeit eines schwarzen Körpers bezogen werden, misst man die 
hier kurz als schwarze Temperatur 5 bezeichnete Temperatur, die ein 
schwarzer Körper aufweist, wenn er im rothen Licht dieselbe Hellig- 
keit aussendet. Diese schwarze Temperatur ist bei blanken Metallen 
niedriger als die in der gewöhnlichen Scala gemessene Temperatur. 
Um einen Anhalt für die Scala dieser schwarzen Temperaturen zu ge- 
ben, sei bemerkt, dass die Schmelzpunkte von Platin, Palladium und 
Rhodium etwa bei $= 1550, 1400 und 1660° liegen. Diese Werthe 
sind nach demselben optischen Verfahren bestimmt worden, worauf 
bei einer anderen Gelegenheit näher eingegangen werden soll. Hier 
wollen wir nur noch hervorheben, dass der Schmelzpunkt von Iridium 
bei S= 2050° liegt. Unter der wahrscheinlichen Annahme, dass das 
Strahlungsvermögen von Iridium nicht stark von dem des Platins ab- 
weicht, schmilzt hiernach das Iridium um mehr als 500° C. höher 
als Platin. 
Zerstäubung von Platinmetallen. Die Bleche wurden nahe 
dem Schmelzpunkte des Platins erhitzt, weil die Zerstäubung bei niedri- 
gerer Temperatur nur gering ist. Für die meisten Metalle wählten 
wir S=1500°, nur Palladium wurde wegen seines tiefer gelegenen 
Schmelzpunktes bei $S = 1350° geglüht. 
Die Zerstäubung zeigt bei den meisten Metallen der Platingruppe 
keine grossen Unterschiede; Iridium und seine Legirungen aber zeichnen 
sich trotz ihres höheren Schmelzpunktes durch einen viel stärkeren 
Gewichtsverlust aus. Man erkennt dies sofort während des Glühens 
an dem starken Nebel, der sich im Innern des Kastens entwickelt und 
theilweise durch die Öffnung nach oben entweicht. Bei den übrigen 
Metallen wurde eine solche Erscheinung nicht beobachtet. 
Im Allgemeinen wurde der Gewichtsverlust nach einstündigem 
Glühen bestimmt, in einigen Fällen erst nach zwei- oder dreistündi- 
gem Erhitzen. Die Tabelle enthält die Ergebnisse. Vom Platin wurden 
zwei Sorten untersucht: Sorte I war chemisch rein und o””ı dick, 
Sorte II, weniger gut gereinigt, hatte eine Stärke von 0”"2. Es er- 
gab sich kein Unterschied zwischen beiden. 
Die reinen Metalle zeigen innerhalb der Dauer der Versuche keinen 
ausgesprochenen zeitlichen Gang in der Gewichtsabnahme. Bei dem 
ersten Glühen traten zuweilen Unregelmässigkeiten auf, später ist die 
Änderung der Gewicehtsverluste nur gering. Sie erreicht nicht die 
Grösse, wie bei den Versuchen, die Stewart! an Platin- und Palla- 
diumdrähten angestellt hat. Die Legirungen dagegen verlieren bei 
I! W. Stewart, WIıEDEMmAnN’s Annalen 66, 88, 1898. 
